## JUTEKS - JURNAL TEKNIK SIPIL
Vol. VIII No. II, Halaman: 99 - 107 Oktober 2023

## ANALISIS KUAT TEKAN PAVING BLOCK DENGAN PENAMBAHAN SERAT PELEPAH KELAPA SAWIT K-125 DI DESA KARYA MULIA KECAMATAN RAMBANG KAPAK TENGAH
Adiguna 1* ,  Herri Purwanto 2 , Budiman 3 1,2,3 Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas PGRI Palembang Jl. Jendral A. Yani Lr. Gotong Royong 9/10 Ulu Palembang.
* E-mail: Adigunaym@gmail.com

## Abstrak
Serat  Pelepah  kelapa  sawit  merupakan  limbah  dari  tanaman  sawit  yang  telah  ditebang  untuk  diambil buahnya dan merupakan limbah pertanian masyarakat yang belum banyak dimanfaatkan. Penelitian kali ini  mengunakan  metode  eksperimen  laboratorium  yaitu melakukan  kegiatan  percobaan  untuk  mencapai suatu  hasil  yang  diinginkan.  Tujuan  Penelitian  ini  yaitu  untuk  membandingkan  hasil  yang  telah  didapat dalam  penelitian  lain  dengan  bahan  dari  asal  yang  berbeda.  Pengaruh  campuran  serat  pelepah  kelapa sawit  untuk  beton paving  block dengan  mutu  K-125  sangat  mempengaruhi  kuat  tekan  dari  beton  itu sendiri. Dari penelitian yang telah dilakukan penambahan campuran serat pelepah kelapa sawit terhadap kuat  tekan  beton  mengalami  kenaikan  dan  penurunan  yang  cukup  signifikan,  beton  normal  K  125  kuat tekan  yang  diperoleh  dengan  rata-rata  sebagai  berikut  134,03  (kg/cm)  untuk  7  hari,  (131,104)  kg/cm untuk 14 hari dan (136,37) kg/cm untuk 28 hari. Kemudian untuk beton normal + serat 1% 129,22 (kg/cm) untuk 7 hari, 137,21 (kg/cm) untuk 14 hari dan 144,26 (kg/cm) untuk 28 hari. Kemudian beton normal + 2%  78,906  (kg/cm)  untuk  7  hari,  72,179  (kg/cm)  untuk  14  hari  dan  72,335  (kg/cm)  untuk  28  hari. Kemudian  beton  normal  +  3%  65,58  (kg/cm)  untuk  7  hari,  69,863  (kg/cm)  untuk  14  hari  dan  69,801 (kg/cm) untuk 28 hari. Jadi beton dengan campuran 1% memiliki kuat tekan paling tinggi.
Kata kunci : Serat  kelapa sawit, beton, paving block

## PENDAHULUAN
Beton  merupakan  salah  satu  material kontruksi  yang  digunakan  untuk  membuat perkerasan  jalan,  struktur  bangunan,  fondasi, jalan,  jembatan,  struktur  pakiran,  dasar  untuk pagar/gerbang,  dan  semen  dalam  bata  atau tembok balok, drainase dan lain-lain.
Bedasarkan  kuat  tekannya  beton  dibagi  lagi menjadi  tiga  klasifikasi,  yaitu  beton  normal dengan  kekuatan  tekan  dengan  kekuatan  tekan kurang  dari  50  Mpa,  beton  kinerja  tingi  dengan kekuatan  tekan  antara  50 –  90  Mpa,  beton kinerja  sangat  tinggi  dengan  kekuatan  tekan lebih dari 90 Mpa(Hani, (2018)
Dalam  penelitian  (  Amiwarti,  dkk,  (2019  ) menyatakan  bahwa,  persyaratan-persyaratan pembuatan  campuran  beton  normal  proporsi campuran  beton  harus  menghasilkan  beton yang  memenuhi  syarat  kekentalan,  keawetan, kuat  tekan  dan  ekonomis  serta  beton  yang  di
buat  harus  menggunakan  bahan  aggregate normal  tanpa  bahan  tambah  disamping  itu  juga harus  memperhatikan  hubungan  antara  kuat tekan  dan  factor  air  semen.  Dalam  penelitian (Adiguna ,Dkk  (2020)Beton merupakan peranan dari bahan penyusunnya yang terdiri dari bahan semen hidrolik (Portland cemen), agregat kasar, agregat halus, air serta bahan tambah menurut  SNI-03-2847-2002,  pengertian beton  adalah  campuran  antara  semen  Portland atau  semen  hidrolik  lainnya,  agregat  halus, agregat  kasar,  dan  air,  dengan  atau  tanpa bahan tambahan yang membentuk masa padat. Dan  untuk  kualitas  beton  dapat  ditentukan antara  lain  dengan  pemilihan  bahan-bahan pembentuk  beton  yang  baik,  perhitungan proporsi  yang  tepat,  cara  pengerjaan  dan perawatan  beton  yang  baik,  serta  pemilihan bahan  tambah  yang  sesuai  dengan  dosis optimum yang diperlukan (Tjokrodimulyo, 1996:29).
Didalam pengebangannya beton mengala mi  perubahan  variasi,  salah  satunya  adalah
beton  serat.  Menurut  (Committe,  (1982)  Yang dimaksud  dengan  beton  serat  adalah  struktur yang tersusun dari bahan semen, agregat halus, agregat kasar, dan sejumlah kecil serat sebagai bahan tambah.
Di  Indonesia, paving  block mulai  dikenal sekitar tahun 1980-an, namun saat itu penggunaannya  belum  marak  seperti  sekarang, Paving  block banyak  digunakan  masyarakat karena efisien dalam pemasangan, pembongkaran  dan  perawatan,  hemat  dalam penggunaannya  serta  ekonomis  dan  memiliki aneka  warna  dan  bentuk. Paving  block biasa digunakan pada area parkiran, halaman kampus,  sekolah,  tanaman,  tempat  rekreasi, lingkungan  komplek  perumahan  dan  kantor. Bahan  bangunan  seperti paving  block sudah mulai dikenal dan memiliki keunggulan tersendiri.  Seiring  banyaknya  pejalan  kaki  yang ingin  berolaraga  atau  menghidari  kemacetan saat  berangkat  kerja  maka  untuk  penelitian  ini mutu  beton  yang  dipakai  tipe  c  karena  untuk pejalan kaki menurut setandar nasional indonesia.  Menurut  (wintoko,  (2012) Paving block adalah  bata  beton  yang  memiliki  variasi bentuk  dan  warna,  dan  dapat  dipergunakan untuk  pengerasan  permukaan  tanah.  Secara teknis paving  block merupakan  gabungan  dari sebuah  komposit  mortar  kontruksi  yang  teridiri dari semen atau zat perkerasan lainnya, agregat halus dan air. Sedangkan menurut SK SNI T-04- 1990-F, paving  block adalah  segmen-segmen kecil yang terbuat dari beton dengan bentuk segi empat  atau  segi  banyak  yang  dipasang sedemikian rupa sehingga saling mengunci Pembangunan  di  Indonesia  dalam  arti fisik  seperti  perumahan  dan  sarana  yang  lain, semakin meningkat seiring bertambahnya jumlah  penduduk.  Disisi  lain,  pembangunan rumah  tinggal  dengan  biaya  yang  murah merupakan program yang senantiasa diupayakan  pemerintah  dan  didambakan  oleh masyarakat  pada  saat  ini.  Dalam  upaya  untuk menekan  biaya  bangunan,  salah  satu  caranya adalah  dengan  pemanfaatan  bahan  limbah, karena  mudah  diperoleh,  biaya  transportasi murah  serta  dapat  menjadi  sumber  mata pencaharian  masyarakat  setempat  diantaranya pemanfaatan  serabut  kelapa  sawit  yang  diambil seratnya (Renreng, (2015).
Kelapa sawit banyak dijumpai di Indonesia terutama di daerah Sumatera Selatan. Menurut  dinas  perindustrian  dan  perdagangan provinsi Sumatera Selatan luas areal perkebunan  kelapa  sawit  pada  tahun  2017 adalah  seluas  ±1.215.476  Ha  dengan  lahan
produktif  seluas  ±1.215.476  Ha  meliputi  daerah kota Prabumulih. Pelepah kelapa sawit merupakan limbah dari perkebunan kelapa sawit yang  biasanya  akan  menjadi  sampah  ketika sesudah  penen.  Desa  Karya  Muliah  Kecamatan Rambang  Kapak  Tengah  Provinsi  Sumatera Selatan.  Merupakan  salah  satu  desa  yang memiliki  perkebunan  sawit  yang  cukup  luas. Desa  Karya  Mulia  ini  terletak  didaerah  yang mayoritas dataran rendah, dengan wilayah yang luas  dan  mayoritas  penduduk  adalah  petani. Kelapa Sawit (Elaeis quineensis Jacq.) merupakan  tanaman  yang  tumbuh  pada  daerah tropis  15°  LU –  15°  LS  di  ketinggian  500  mdpl dengan  kelembaban  80-90%,  tanaman  ini termasuk  dalam  golongan  palma  dan  tanaman tahunan.  Kelapa  sawit  membutuhkan  curah hujan yang stabil, dengan intensitas curah hujan diantara  2000-2500  mm/tahun.  Seperti  jenis palma  lainnya,  kelapa  sawit  memiliki  perakaran akar  serabut,  dengan  daunnya  yang  tersusun majemuk  menyirip  berwarna  hijau  tua.  Pada pangkal  pelepah  sawit  tersusun  rapi  kumpulan duri,  yang  tidak  terlalu  keras  dan  tajam  yang tumbuh  sejajar  dengan  sisi  pertumbuhan  daun. Batang  tanaman  ini  diselimuti  oleh  pangkal pelepah dan akan rontok setelah 12 tahun.(dinas  perkebunan  Indonesia,  2007:1). Serabut  Buah  Kelapa  Sawit  merupakan  salah satu tanaman budidaya penghasil minyak nabati berupa  Crude  Plam  Oil  (CPO),  sangat  banyak ditanam dalam perkebunan di Indonesia terutama  di  pulau  Sumatera,  Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Selain menghasilkan CPO, dalam  proses  pengolahan  kelapa  sawit  juga menghasilkan berbagai jenis limbah, yang salah satunya  adalah  serat.  Serat  merupakan  limbah sisa  perasan  buah  sawit  berupa  serabut (Zulkifly,  (2013).  Serabut  kelapa  sawit  juga memiliki  daya  serap  air  yang  cukup  tinggi  yaitu sekitar  8-9  kali  dari  massanya,  dan  mampu menyerap  air  di  sekitarnya.  Selain  itu,  serabut kelapa  sawit  mengandung  kadar  garam  yang rendah  sehingga  bebas  dari  bakteri  dan  jamur (Arifin, (2018).
Sebagai  salah  satu  jenis  tanaman  yang hanya  dapat  tumbuh  subur  pada  kawasan  iklim tropis  khususnya  seperti  di  Indonesia,  kelapa sawit  juga  digunakan  sebagai  bahan  utama untuk  pembuatan  minyak  goreng.  Jika  dilihat kembali,  diketahui  kelapa  sawit  menghasilkan limbah  pelepah  kelapa  sawit.  Pelepah  kelapa sawit adalah limbah organik yang dihasilkan dari banyaknya  panen  terhadap  buah  sawit  dalam pengolahan  minyak  sawit  dari  industri  kelapa sawit.  Pelepah  kelapa  sawit  ini  memiliki  serat,
yang  mana  serat  ini  mempunyai  nilai  ekonomis, mudah  didapat,  murah,  tidak  berbahaya  bagi kesehatan  serta  mudah  terurai  secara  alami. Berdasarkan  bahan  baku  penyusunnya  serat dikenal  sebagai  serat  alam  yaitu  serat  yang berasal  dari  tanaman,  binatang  dan  mineral sedangkan  serat  sintetis  serat  yang  bukan berasal  dari  hasil  metabolisme  mahkluk  hidup melainkan  hasil  sintesa  bahan  kimia  misalnya petroleum,  nitrogen,  hidrogen  dan  karbon (Noerati, dkk, (2013). Pelepah kelapa sawit masih kurang efisien dalam pemanfaatannya. Dalam industri minyak pelepah  kelapa  sawit  pelepah  hanya  di  biarkan begitu saja dan tidak terpakai
Era  industri  4.0  sekarang  ini,  mampu menciptakan berbagai macam penemuan- penemuan  baru  berdasarkan  pada  rangkaian riset  dan  penelitian,  serta  tidak  menutup kemungkinan  tentang  bahan  tambah  campuran beton dengan mengharapkan menambah kekuatan  beton  itu  sendiri  dan  hal  ini  memiliki tujuan  agar  menciptakan  sebuah  struktur bangunan  yang  kuat,  awet,  serta  ramah lingkungan.

## METODOLOGI  PENELITIAN
Penelitian
yang
dilakukan yaitu
pembuatan  beton  campuran  berdasarkan SNI 03-2834-2000 dengan  menambahkan  serat pelepah  kelapa  sawit  dari  volume paving  block beton  adapun  jenis  serat  pelepah  kelapa  sawit yang digunakan yaitu serat pelepah kelapa sawit dari  perkebunan  lokal  daerah  desa  karya  mulia kota  prabumulih  yang  kemudian  diolah  dengan cara  dipisahkan  serat  dengan  kulit  luar menggunakan pisau dan direndam cairan NaOH selama  satu  minggu  lalu  serat  dipotong  sesuai yang diinginkan, Setelah selesai dipotong sesuai dengan  kebutuhan  serat  kemudian  dapat digunakan  sebagai  campuran  beton  sesuai kebutuhan.
Rencana  mutu  beton  pada  penelitian  ini yaitu  mutu  beton  K-125  dengan  melakukan pengujian  pada  semua  bahan  yang  digunakan. dalam  Penelitian  ini  benda  uji  atau  sempel dilaksanakan  di  Laboratorium Bahan  kontruksi Dinas  Pekerjaan  Umum  Bina  Marga  Dan  Tata Ruang  UPTD  dengen  menggunaka  metode eksperimen. kota  Palembang  yang  meliputi pemeriksaan  material,  pembuatan  benda  uji, dan  pengujian  kuat  tekan.  Sebelum  dimulai penelitian,  dilakukan  tahan  persiapan  dari  alat dan  bahan,  kemudian  dilanjutkan  dengan  uji
pemeriksaan  bahan  material.  Pemeriksaan bahan material diantaranya yaitu :
(1) Pemeriksaan analisa saringan agregat (2) Pemeriksaan kadar lumpur (3) Pemeriksaan berat isi (4) Pemeriksaan berat jenis (5) Pemeriksaan kadar air (6) Pemeriksaan abrasi agregat kasar Dibawah  ini  adalah  komposisi  Campuran beton  paving  block  9  sempel  dengan  ukuran 20x10x7 cm:
Tabel 1. Komposisi campuran beton
paving block
Adapun  kebutuhan  pembuatan  benda  uji yaitu:
(1) Umur beton 7,14 dan 28 hari
(2) Variasi  persentase  beton  0%,  1%,  2%  dan 3%
(3) Banyaknya  benda  uji  yaitu  36  yang  dibagi lagi  menjadi  9  sempel  disetiap  variasi  buah dari  masing –  masing  variasi  persentase, sehingga totalnya ada 36 benda uji.
(4) Menggunakan  cetakan  persegi  panjang beton berukuran 20x10x7cm
Gambar 1. Diagram Alir penelitian
No Bahan Jumlah 1 Pasir 10,071 kg 2 Batu pecah 18,603 kg 3 Semen 4,620 kg 4 Air 1,661 lt
Pada  penelitian  ini,  semen portland dari PT.  Semen  Baturaja,  Agregat  kasar  dari  Lahat, dan agregat halus dari Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, air dari PDAM Tirta Musi, serta bahan tambah  limbah  serat  pelepah  kelapa  sawit didapat dari daerah Desa Karya Mulia Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih.
Penelitian  ini  menggunakan  benda  uji dengan  bentuk  persegi  panjang  beton  ukuran 20x10x7 cm dengan penambahan serat pelepah kelapa sawit dengan rencana variasi persentase 0%,  1%,  2%,  dan  3%  dari  volume paving  block beton,  alasan  kenapa  diambilnya  persentase penambahan  bahan  campuran  serat  pelepah kelapa  sawit  yang  hampir  menyerupai  dengan penelitian  terdahulu  yaitu  dengan  pertimbangan tanpa  penambahan  bahan  aditif  lainnya  pada penelitian  ini,  kemudian  dengan  persentase yang  telah  direncanakan  tersebut  tetap  dapat berpengaruh  menaikkan  dari  kuat  tekan  beton. Rencana  mutu  beton  yaitu  K-125  dan  setiap variasi  dibuat  9  benda  uji  dengan  menjadikan total seluruh benda uji yaitu 36, kemudian waktu pengujian  kuat  tekan  dilakukan  ketika  umur beton  mencapai  7,14  dan  28  hari  dari pembuatan benda uji.
Perawatan  benda  uji,  adapun  mempunyai tujuan    supaya  permukaan  dari  beton  segar tetap  lembab  sampai  beton  dianggap  cukup keras.  Kelembaban  ini  dijaga  guna  menjadi proses  kebutuhan  cairan  semen  berlangsung secara  merata  dan  sempurna,  perawatan dilakukan  dengan  cara  perendaman  benda  uji dimulai dari waktu 24 jam sampai dengan waktu yang  diinginkan  yaitu  7,  14  dan  28  hari  dan dihindarkan dari sinar matahari secara langsung.
Kemudian  pengujian  kuat  tekan  beton. Pengujian    benda    uji    guna    mengetahui    kuat tekan paving block beton  dengan  penambahan serat pelepah kelapa sawit yang sudah berumur 7,  14  dan  28  hari.  Pembebanan  dilakukan sampai paving  block beton  hancur  atau  retak, kemudian mencatat besarnya beban  maksimum yang diterima beton. Bedasarkan rumus Standar pengujian kuat tekan beton yang mengacu pada SNI 03-1974-1990.  Dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
𝑓𝑐′ = 𝑃
𝐴 ..............................................................(1)
Keterangan :
Fc’= Kuat Tekan Beton (kg/cm 2 ) P  = Beban Maksimum (kg) A  = Luas Penampang Benda Uji setelah  itu  data  tersebut  digunakan  untuk menentukan karakteristik beton.

## HASIL
Hasil  penelitian  pemisahan  serat  pelepah kelapa  sawit  dari  segi  waktu  paling  cepat  yaitu dilakukan  dengan  alat  dekortikator  selama  1 hari,  lalu  dengan  perendaman  NaOH  selama  7 hari. Dilihat dari sifat fisik serat yang  dihasilkan. Pemisahan  serat  dengan  perendaman  NaOH menghasilkan  serat  tidak  kaku,  bentuk  agak pipih  dengan  warna  coklat  kekuningan  hingga coklat  kemerahan,sedangkan  pemisahan  serat secara  fermentasi  menggunakan  EM4  serat berbentuk  agak  bulat  memanjang,  agak  kaku, berwarna krem sampai coklat muda.
Berdasarkan  pada  hasil  dari  pemeriksaan bahan  material  agregat  halus  untuk  pembuatan benda uji didapatlah  data dari pasir tanjung raja sebagai berikut:
(1) Berat isi agregat halus, didapat hasil dengan rata-rata  nilai  gembur  1,470  dan  nilai  rata- rata padat 1,572
(2) berat jenis dan penyerapan air agregat halus didapat  hasil  rata-rata  nilai  berat  jenis  2,38, nilai berat jenis kering permukaan jenuh 2,50, nilai  berat  jenis  semu  2,68  nilai  penyerapan 4,54
(3) Kadar  lumpur  agregat  halul  mendapat  nilai maksimum 5%
Dari hasil dari pemeriksaan bahan material  untuk  pembuatan  benda  uji  didapatlah data dari batu pecah Lahat sebagai berikut: (1) Berat isi Agregat kasar didapat nilai rata-rata gembur 1,357 dan nilai rata-rata padat 1,460
(2) berat jenis dan  penyerapan air agregat kasar didapat  nilai  rata-rata  berat  jenis  2,38,  nilai berat jenis kering permukaan jenuh 2,50, nilai berat  jenis  semu  2,68  dan  nilai  penyerapan 4,54
(3) Abrasi agregat kasar sebesar 22,32%
Berdasarkan  dari  hasil  pengujian  kuat tekan,  beton  normal  mendapatkan  nilai  kuat tekan  beton  rata-rata  pada  umur  7,14  dan  28. hasil  pengujian  diatas  mutu  yang  ingin  dicapai adalah  k-125.  Dan    didapat  beton  normal dengan  rata-rata  134,03  kg/cm 2 untuk  beton berumur  7  hari,  131,104  kg/cm 2 untuk  beton berumur  14  hari  dan  136,37  kg/cm 2 untuk beton berumur 28 hari. dapat dilihat pada tebel 2  dibawah  ini  hasil  dari  beton  normal  dengan penambahan serat pelepah kelapa sawit
Tabel 2 Hasil uji kuat tekan beton normal
normal
Tabel 3. Hasil uji kuat tekan beton campuran serat pelepah kelapa sawit 1%
Tabel 4. Hasil uji kuat tekan beton campuran serat pelepah kelapa sawit 2%
Berikut ini adalah hasil uji kuat tekan dari masing – masing variasi persentase beton .
Pada  tabel  2  berdasarkan  dari  hasil pengujian kuat tekan, beton normal mendapatkan  nilai  kuat  tekan  beton  rata-rata pada  beton  berumur  7,  14  dan  28  hari  yaitu didapat beton normal dengan rata-rata
134,03 kg/cm 2 untuk beton berumur 7 hari, 131,104  kg/cm 2 untuk  beton  berumur  14  hari dan  136,37  kg/cm 2 untuk  beton  berumur  28 hari.
Pada tabel 3 hasil dari pengujian telah dilakukan pada beton dengan bahan tambah serat pelepah kelapa sawit 1%  menggunakan 9 benda uji beton, maka didapatkanlah nilai kuat tekan beton
campuran Serat Pelepah kelapa sawit 1% didapat untuk yang 7 hari 129,22kg/cm 2 , 14 hari 137,21kg/cm 2 dan 28 hari 144,26 kg/cm 2 .
No Kondisi variasi Beton Umur Hari Berat (Kg) Beban Luas (cm 2 ) Kuat Tekan Beton (kg/cm) Rata- Rata ( όbm) (Kn) (kg) 1 BN+ 2% 7 3117 107 46,7550,0 200 83,871 78,906 2 BN +2% 2923 97 43,8450,0 200 76,033 3 BN +2% 2935 98 44,0250,0 200 76,816 1 BN +2% 14 2997 128 44,9550,0 200 74,109 72,179 2 BN+ 2% 2942 126 44,1300,0 200 72,951 No Kondisi variasi Beton Umur (Hari) Berat (Kg) Beban Luas (cm 2 ) Kuat Tekan Beton (kg/cm) Rata- Rata ( όbm) (Kn) (kg) 1 BN 7 3257 163 48,8550,0 200 127,76 134,03 2 BN 3300 170 49,5000,0 200 133,25 3 BN 3330 180 49,9500,0 200 141,09 1 BN 14 3312 212 49,6800,0 200 122,74 130,37 2 BN 3345 224 50,1750,0 200 129,69 3 BN 3325 243 50,25000 200 140,69 1 BN 28 3356 308 50,3400,0 200 156,92 136,37 2 BN 3367 242 50,5055,0 200 123,29 3 BN 3356 253 50,3400,0 200 128,90 No Kondisi variasi Beton Umur Hari Berat (Kg) Beban Luas (cm 2) Kuat Tekan Beton (kg/cm) Rata-Rata ( όbm) (kn) (kg) 1 BN+ 1% 7 3322 175 49,8300,0 200 137,17 129,22 2 BN+ 1% 3310 168 49,6500,0 200 125,87 3 BN+ 1% 3312 159 49,6800,0 200 124,63 1 BN+ 1% 14 3265 201 49,8750,0 200 116,37 128,63 2 BN+ 1% 3320 212 49,6800,0 200 122,74 3 BN+ 1% 3318 253 49,7700,0 200 146,48 1 BN+ 1% 28 3357 260 50,3550,0 200 150,53 144,26 2 BN+ 1% 3322 264 49,8300,0 200 134,50 3 BN+ 1% 3349 290 50,2350,0 200 147,75
Tabel 5. Hasil uji kuat tekan beton campuran serat pelepah kelapa sawit 3%
Tabel 6. Hasil rata – rata kuat tekan beton
3 BN+2% 2951 120 44,2650,0 200 69,477 1 BN +2% 28 2992 134 44,8800,0 200 68,273 72,335 2 BN+ 2% 2984 146 44,7600,0 200 74,348 3 BN+ 2% 2975 148 44,6250,0 200 74,844
Pada  tabel  4  hasil  dari  pengujian  telah dilakukan  pada  beton  dengan  bahan  tambah serat pelepah kelapa sawit 2%  menggunakan 9 benda  uji  beton,  maka  didapatkanlah  nilai  kuat tekan beton
campuran Serat Pelepah kelapa sawit . 2% untuk  yang  7  hari  78,906  kg/cm 2 ,  14  hari 72,179 kg/cm 2 dan 28 hari 72,335 kg/cm 2 .
No Kondisi variasi Beton Umur Hari Berat (Kg) Beban Luas (cm 2 ) Kuat Tekan Beton (kg/cm) Rata- Rata ( όbm) (Kn) (Kg) 1 BN +3% 7 2859 83 42,8850,0 200 65,059 65,58 2 BN +3% 2898 88 43,4700,0 200 68,974 3 BN +3% 2862 80 42,9300,0 200 62,707 1 BN +3% 14 2880 108 43,2000,0 200 62,529 69,863 2 BN +3% 2887 125 43,3305,0 200 72,372 3 BN +3% 2849 129 42,7350,0 200 74,688 1 BN +3% 28 2834 144 42,5100,0 200 73,368 69,801 2 BN +3% 2897 137 43,4550,0 200 69,801 3 BN +3% 2845 130 42,6750,0 200 66,235
Pada tabel 5 hasil dari pengujian telah dilakukan pada beton dengan bahan tambah serat pelepah kelapa sawit 3%  menggunakan 9 benda uji beton, maka didapatkanlah nilai kuat tekan beton
rata-rata campuran serat pelepah kelapa sawit 3%    pada    umur  7,  14  dan  28    hari  yaitu  3% untuk yang 7 hari 65,58 kg/cm 2 , 14 hari 69,863 kg/cm 2 dan 28 hari 69,801 kg/cm 2
No Sempel Umur Sempel Kuat Tekan Beton Rata- Rata(Kg/cm 2 ) No Sempel Umur Sempel Kuat Tekan Beton Rata- Rata(Kg/cm 2 ) 1 Beton Normal (BN) 7 134,03 1 Beton Normal  + SPKS 1% 7 129,22 2 Beton Normal (BN) 14 130,37 2 Beton Normal  + SPKS 1% 14 137,21 3 Beton Normal (BN) 28 136,37 3 Beton Normal +SPKS1% 28 144,26
Gambar 1. Grafik rata-rata hasil kuat tekan Pada  grafik  dan  gambar  1    kondisi  ini menunjukkan  bahwa  nilai  dari  kuat  tekan  beton campuran  pada  saat  sudah  berumur  28  hari yaitu  semakin  menurun,    itu  ditandai  dengan nilai dari kuat tekan beton campuran abu ampas tebu  semakin  kecil  dibandingkan  dari  beton
normal. kemudian penurunan  tidak begitu besar terjadi  pada  beton  campuran  abu  ampas  tebu persentase 3%, lalu beton campuran abu ampas tebu  persentase  5%  dan  7%  terjadi  penurunan begitu  besar,  maka  dari  itu  dengan  semakin ditambahnya  persentase  3%,  5%  dan  7%  abu ampas tebu, kuat tekan beton menjadi turun.
0 20 40 60 80 100 120 140 160 Beton Normal Beron Normal + 1% (SPKS) Beton Normal + 2%
(SPKS) Beton Normal + 3%
(SPKS)
Kuat Tekan Rata-Rata paving block (kg/cm2)
No Sempel Umur Sempel Kuat Tekan Beton Rata- Rata(Kg/cm 2 ) 1 Beton Normal  + SPKS 2% 7 78,906
2 Beton Normal  + SPKS 2% 14 72,179
3 Beton Normal  + SPKS 2% 28 72,335 No Sempel Umur Sempel Kuat Tekan Beton Rata- Rata(Kg/cm 2 ) 1 Beton Normal  + SPKS 3% 7 65,58 2 Beton Normal  + SPKS 3% 14 69,863 3 Beton Normal  + SPKS 3% 28 69,801

## PEMBAHASAN
1.  Dari semua hasil pengujian diatas mutu yang ingin  dicapai  adalah  k-125.  Dan    didapat beton normal dengan rata-rata 134,03 kg/cm 2 untuk  beton  berumur  7  hari,  131,104  kg/cm 2 untuk  beton  berumur  14  hari  dan  136,37 kg/cm 2 untuk  beton  berumur  28  hari.  Pada saat pencampuran serat 1% kuat tekan yang diinginkan  terapai  dengan  nilai  rata-rata sebagai  berikut  129,22  kg/cm 2 untuk  beton berumur  7  hari,  137,21  kg/cm 2 untuk  beton berumur  14  hari  dan  144,26    kg/cm 2 untuk beton berumur 28 hari.
2.  Penambahan  serat  pelepah  kelapa  sawit pada  campuran  beton paving  block dapat meningkatkan  meningkatkan  kuat  tekan beton dengan persentase penambahan serat 1% dibandingkan beton normal dan persentase campuran lainya 3.  Pada  variasi  campuran  2%  dan  3%  terjadi penurunan  kuat  tekan  pada paving  block karena  semakin  banyak  campuran  serat pelepah  kelapa  sawit  maka  semakin  turun nilai kuat tekan
4.  Menurut  (Saputra  H,  Dkk,(2021)  Rasio panjang  terhadap  diameter  serat  (1/d)  dari serat  pelepah  kelapa  sawit  itu  terhadap  kuat tekan  tidak  meberikan  pengaruh  yang siknifikan  terhadap  kuat  tekan  beton,  dari hasil  pengujian  kuat  tekan  beton  tertinggi terjadi  tengan  penambahan  serat  pelepah kelapa  sawit  diameter  0,40  mm  dengan panjang  2  cm  persentase  1%  yaitu  sebesar 14,33  Mpa  lebih  kecil  dari  beton  tanpa  serat 10%.  Ini  disebabkan  panjang  serat  yang begitu  panjang  dan  kadar persentase penambahan  serat  yang  begitu  tinggi. Penambahan serat dari bahan serat pelepah kelapa  sawit  memberikan  pengaruh  yang siknifikan terhadap kuat tekan beton semakin tingi  kadar  serat  semakin  turun  hasil  kuat tekan.

## PENUTUP

## Kesimpulan
1.  Variasi tambahan serat pelepah kelapa sawit yang digunakan ya itu 1%,2% dan 3%.
2.  Dari  hasil  pengujian,  untuk  penambahan serat  pelepah  kelapa  sawit  pada  campuran beton  mengalami  kenaikan  di  1%  campuran dan  pada  saat  campuran  serat  2%  dan  3% mengalami  penurunan.  Beton  yang  berumur 7, 14 dan 28 hari. Masing-masing penambahan  serat  pelepah  kelapa  sawit
menghasilkan  kuat  tekan  rata-rata  beton yang  berbeda,  dengan  hasil  yang  didapat yaitu  :  umur  7,  14  dan  28  hari.  Hasil  dari penambahan serat pelepah kelapa sawit asal Desa Karya Mulia didapatkan nilai kuat tekan rata-rata  beton paving  block serat  adalah sebagai berikut : Serat Pelepah  kelapa sawit 1% untuk yang 7  hari  129,22kg/cm 2 , 14 hari 137,21kg/cm 2 dan 28 hari 144,26 kg/cm 2 . 2% untuk  yang  7  hari  78,906  kg/cm 2 ,  14  hari 72,179 kg/cm 2 dan 28 hari 72,335 kg/cm 2 . 3% untuk  yang  7  hari  65,58  kg/cm 2 ,  14  hari
69,863 kg/cm 2 dan 28 hari 69,801 kg/cm 2
3.  Dengan  ini  kadar  optimal  penambahan  serat pelepah kelapa sawit yang di dapat ialah 1% karna  dapat  menaikan  kuat  tekan paving block.

## Saran
Dari hasil penelitian ini maka disarankan beberapa hal yaitu sebagai berikut : 1.  Perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam  dangan  tipe  serat  pelepah  kelapa sawit
yang berbeda atau dengan penambahan additive lainnya.
2.  Sebelum membuat sampel benda uji sebaiknya  bahan  dan  alat  dicuci  sebersih mungkin agar bersih dari lumpur dan kotoran guna menaikan kualitas sampel
3.  Perlu diadakan penelitian ulang tentang penambahan serat pelepah kelapa sawit untuk kuat beton

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada  semua  pihak  terkait  yang  membantu sehingga terlaksananya penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Adiguna, A., & Wahyudi, A. (2020). Pemanfaatan  Abu  Ampas  Tebu  Limbah Pabrik Gula Cinta Manis Kabupaten Ogan Ilir  Sebagai  Additive  Beton. Sainmatika: Jurnal  Ilmiah  Matematika  dan  Ilmu Pengetahuan Alam , 17 (1), 46-54.
Arifin,  M.,  Nisa,  C.,  &  Mariana,  Z.  T.  (2018). Respon  Pertumbuhan  dan  Hasil  Kedelai Varietas  Anjasmoro  Terhadap  Pemberian Bokashi  Serabut  Buah  Kelapa  Sawit. Agroekotek View, 1(1), 13-20.
Amiwarti,  Agus.S,  Apriko  (  2019  ) pengaruh penambahan  abu  sekam  padi  daaan abu  serabut kelapa  terhadap  kuat  tekan beton K-225 , Prosiding seminar nasional hasil  litbangyasa  industri  II  2(2),  114- 119,2019
Badan  Pusat  Statistik.  2007. Pembakuan Statistik Perkebunan. Jakarta.
Committe, A.,  (1982) State  of The  Art  Report  In Fiber Reinforced
Concrete.
s.I..:Scientific  Researtch  An  Academic Publisner Hani,  S.,  2018  Pengaruh  Campuran  Serat Pisang
Terhadap Beton. Jurnal
Education  Bulding, Volume  4  Nomor  1, p. 41.
Noerati, S., Gunawan, M.Ichwan, danA.Sumihartati, 2013. Teknologi Tekstil. Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil. http://educloud.fkip.unila.ac.id [22 maret 2018].
Renreng,  Ilyas,dkk.  2015.  Kekuatan  Tarik Komposit Serat Kelapa (Cocos Nucifera) dengan  Perlakuan  Curcuma  Domestica. Jurnal Mekanikal. Makassar.
Saputa,  H.,  Shay,  L.,  &  frieda,  F.  (2022). Pengaruh  Variasi  Laju  Serat  Dan  Rasio Panjang  Terhadap  Diameter  (l/d)  Serat Kelapa  Terhadap  Kuat  Tekan  Dan  Kuat Tarik  Serat  Beton. Jurnal  Kecapuri; Jurnal Ilmu Teknik Sipil , 4(2), 1-10.
(SNI  03-1974-1990).  Metode  Pengujian  Kuat Tekan Beton.
(SNI 03-2834-2000). Tata Cara Pembuatan
Rencana Campuran Beton Normal.
(SNI  03-2847-2002).  Tata  Cara  Perhitungan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung.
(SK.SNI  F-04-1990-F), Tata  Cara  Pemasangan Balok Beton Terkunci Untuk Permukaan Jalan , DPU, 1990
Tjokrodimulyo, K.  1996.  Teknologi  Beton. Nafiri: Yogyakarta.
Wintoko,  (2012). Sukses  Wirausaha  Paving Block ,. Surabaya
Zulkifly dkk. 2013. Pengaruh Penambahan Serat Serabut  Kelapa  Terhadap  Kuat  Tekan  Beton Normal. Jurnal Stabilita. Kendari.